Kaltzähigkeit
Kaltzähigkeit

=== Beispiel ===
Im Stahl-Eisen-Werkstoffblatt SEW 685 vom März 2000 werden zum Beispiel die Werkstoffe für kaltzähen Stahlguss aufgeführt, welche bei Umgebungstemperaturen unterhalb −10 °C die Eigenschaft einer quantifizierten Kaltzähigkeit aufweisen. Für den Erhalt gleicher experimenteller Voraussetzungen wie bei den gewonnenen Daten des genannten Stahl-Eisen-Werkstoffblattes darf unter anderem eine Kerbschlagarbeit von 27 Joule an definierten, mitgegossenen Proben nicht unterschritten werden.